912 



Крпсталлизащя подъ обыкновеннымъ давлешемъ — табл. V — VI. 



Таблица VI. 



1 аОЛИЦа V . Прибавлены зародыши р модиФикащи. 



Для получеюя чистыхъ модиФикащй въ отд'Ьльности нужны сл'Ьдующ1я 

 УСЛ0В1Я. Для об-Ьихъ разностей лучше пользоваться св'Ьже-приготовленнымъ 

 желтымъ растворомъ. Для а модиФикащи выпариван1е сл'Ьдуетъ вести подъ 

 уменьшеннымъ давлен1емъ (при комнатной температуре). Для ^ модиФикапди 

 .пучше употреблять растворы, изъ которыхъ частью уже выд-йлились а — 

 кристаллы; температура должна быть не ниже 18° — 19°; прибавлеше заро- 

 дышей и вьшариван1е подъ обыкновеннымъ давлен^емъ даетъ чистую ^ моди- 

 Фикащю. Только благодаря изложеннымъ услов1ямъ удалось собрать ^ моди- 

 Фикац1Ю въ чистомъ вид-Ь въ количеств'1, достаточноыъ для другихъ изсл'Ь- 

 дованш. 



Очевидно, что при температур-Ь въ среднемъ равной 19° шансы 

 той и другой модиФикацш для выд-Ьленгя одинаковы. Въ данномъ случае 

 конечный результатъ крпсталлизащи определяется быстротой испаретя 

 раствора 1). 



§ 5. Физико - химическ!я свойства об^ихъ модификац1й. Удельный в%съ. 

 Удельный в^съ былъ определенъ пикнометромъ при помош,и бензола. Даны 

 средшя двухъ независимыхъ опред'Ьлен1Й. Навеска 4,5 — 5 грам. 



15° ' 



а — модиФ. (^г^ = 2,449 (для крупныхъ криста.иовъ 2,413) 



1— модиФ. 6^^^ = 2,611 ( 



2,600) 



1) Вл1ян1е давлен1я, или в'Ьрн'Ье, скорости испарен1я на выд'Ьленхе той или иной поли- 

 морфной разности съ теоретической и экспериментальной точекъ зр'Ьн1я составляетъ пред- 

 метъ моихъ дальн'Ьйшихъ изсл'Ьдован1п. 



